120 THERMO- ÉLECTRICITÉ 



Deux petits prismes furent taillés dans les fragments 

 latéraux du même culol. L'un N avait les mêmes dimen- 

 sions que P et une densité de 9,877. L'autre mesu- 

 rait 12°""; 9'"""; lO'"'",.^. Ces prismes ont donné des ré- 

 sultats qui dénotent des irrégularités de structure. 



Une seconde fonte, à Nyon, dans les mêmes conditions 

 apparentes que la précédente, donna un très mauvais 

 culot maclé en tous sens. J'essayai d'en tirer deux petits 

 prismes T et U très probablement maclés. Densité de U : 

 9,877. 



Une troisième fonte, toujours dans les mêmes condi- 

 tions a donné un clivage pas très facile, mais de très 

 bonnes surfaces limitant un gros morceau dans lequel fut 

 taillé A : 14'"",3 ; 14'"", 4 ; 22-"", 0. Densité 9,887. 



Le sciage pour A comme pour M a montré par les 

 éclats que le clivage restait parallèle tout autour du 

 prisme. 



Tous les prismes ont été taillés par moi-même. 



Les densités pour le premier culot étaient plus faibles 

 que pour tous les autres. C'est aussi le prernier culot qui 

 était le moins compact et qui s'est fendu le plus facile- 

 ment par le simple choc du marteau. 



La densité moyenne du bismuth cristallisé en masse 

 par fusion et lent refroidissement serait, d'après l'ensem- 

 ble de mes déterminations, 9,867 à 18°. 



Analyse du bismuth employé. 



Le bismuth employé a été analysé par trois chimistes. 

 Leurs trois rapports ont conclu qu'il était absolument 

 pur. Des traces à peine appréciables de fer ont été signa- 

 lées par deux des analystes. Elles peuvent être considé- 

 rées comme des impuretés extérieures. (A suivre.) 



